510 
V. Widtermann. 
zum Scliwallboden verwendet wird, im letzteren durch die stete Berührung mit 
dem darüber liegenden Eisen vermindern muss. 
Sind nur mehr zwei Massel im Feuer, so wird an der Windseite gegen die 
Mitte des Feuers eine Handgarbe von 20 — 30 Pfund Roheisen, das vorgewärmt 
ist, eingehalten. Der Frischhoden muss sich nun in gehöriger Stärke über den 
ganzen Herd ausgebreitet haben. Bis jetzt hat sich derselbe, wenn gleich seine 
Masse stets vergrössert wurde, in beinahe gleicher Entfernung von der Form 
gehalten, indem in dem Maasse als sich Eisentheilchen ansetzten, er sich durch 
das Verbrennen der darunter liegenden Kohlen tiefer setzte und endlich direct auf 
den Scliwallboden zu liegen kam. 
Da nun das Abschmelzen des Roheisens beginnt und der Scliwallboden sich 
nicht weiter auflösen darf, so hört das Niedersinken des Bodens auf und der- 
selbe steigt allmählich höher. Sind die Hitzen alle aus dem Feuer, was in der 
Regel nach l'y 4 Stunde vom Beginn des Ausheizens stattfindet, so wird die 
Garbe besser eingehalten und zum Einhalten der zweiten Garbe mit etwa ISO Pfund 
Roheisen geschritten, so viele Kohlen aufgegeben, dass dieselbe damit bedeckt 
ist, der Wind verstärkt und so langsam eingesclimolzen. Tritt dabei durch zu 
bedeutende Einwirkung des Windes auf das Eisen ein Verbrennen desselben ein, 
was an der plötzlich eintretenden auffallenden Helligkeit der Flamme und darauf- 
folgendem Rauchen an den Enden derselben erkannt wird, so wird diesem durch 
Aufgeben von garen Schlacken abgeholfen. Ausserdem wird beim Einhalten 
der ersten Garbe eine Schaufel voll Weich in die Ecke zwischen Wolf- und 
Windseite gegeben. 
Die Leitung des Frischprocesses erfolgt nun vorzüglich durch die geeignete 
Schnelligkeit im Einschmelzen des Roheisens, Schwächen und Verstärken des 
Windes, passende Zuschläge, Abstechen der Schlacke. Bei normalem Gange geht 
das Einschmelzen ziemlich rasch vor sich, die Windpressung ist 22 — 23 Linien 
Quecksilbersäule, Zuschläge werden nur gegeben, um das Brennen des Eisens 
zu verhindern, und die Schlacke dann abgestochen, wenn sie bei Untersuchung 
des Herdes mit dem Räumspiess eine etwa 6 — 7 Zoll hohe Belegung desselben 
verursacht. Der gare Gang ist erkenntlich an der Helligkeit der Flamme des 
Lauches, durch das darunter befindliche weissglühende Eisen, durch die oben 
angegebene Beschaffenheit der Schlacke, durch ein allmähliches gleichförmiges 
Anwachsen des Dacheis und die Gegenwart einer gehörigen Menge feinen Dünn- 
eisens. Es befindet sich nämlich über dem Frischboden, d. i. dem schon fest- 
gewordenen Eisen, dem anwachsenden Deul, eine Lage von zähflüssigem Eisen, so 
dass, wenn man mit einem Eisenstabe zu Boden fährt, eine 1 — 2 Zoll hohe Bele- 
gung desselben mit schweissend heissem Eisen stattfindet, das sich nach dem 
Erkalten nur schwierig davon trennen lässt. 
ZusammensetzungdesDünneisens. 
1. 5-736 Gramm gaben: 
8 -t()S Gramm Eisenoxyd, 
0-0442 „ Manganoxydoxydul, 
0-0065 „ Kieselsäure. 
